304 
un solo pedazo como en el método de la incuartacion con la 
plata. Tampoco es una ventaja que no se tomen para el en- 
sayo mas que 250 miligramos, según prescribe Mr. Kraus, en 
vez de los 500 que se fijan para el procedimiento de incuar- 
tar con plata. 
De todos modos, aunque la disolución del cadmio y de la 
plata y cobre es lenta, y se alarga alguna vez hasta una hora 
en ligas muy ricas en oro, la incuartacion con cadmio me 
parece un procedimiento analítico sencillo, que se aplica á to- 
das las aleaciones de oro y plata, que no necesita de la cope- 
lación, y que conduce á una separación completa de los dos 
metales. 
Número 17. 
Oro, platino, plata y cobre. 
Oro y platino .— Se disuelve 1 gramo de la liga, colocada 
en un matraz de vidrio, en 15 centímetros cúbicos de agua 
régia; se concentra la disolución, se añade un volumen de 
alcohol absoluto que venga á formar el 60 ó 70 por 100 del 
de la disolución, y después se precipita, con cloruro potá- 
sico disuelto en agua, el cloruro doble de platino y de pota- 
sio. Se recoje este precipitado, de color amarillo anaranjado, 
en un filtro, se le lava con espíritu de vino mezclado con un 
poco de cloruro potásico, y después de seco se le calcina; se 
disuelve en agua el cloruro polásico, y el platino metálico la- 
vado, se pesa directamente. Guando la cantidad de precipita- 
do pasa de 4 decigramos, no se logra por la calcinación sola, 
ó mezclando con el precipitado, como algunos aconsejan, ácido 
oxálico cristalizado, descomponer completamente el cloruro 
doble de platino y de potasio en platino y cloruro potásico, 
y es necesario, después de haberle calcinado en un crisol de 
platino tarado, cubrir el crisol con una tapa de porcelana, 
que tiene en el centro un agujero, por el que pasa un tubito 
curvo y estrecho de porcelana, que sirve para conducir al 
crisol hidrógeno secado en ácido sulfúrico y en cloruro cál- 
cico sucesivamente. En esta atmósfera de hidrógeno se com- 
